特集

ナノ多結晶ダイヤモンドの切削工具への応用

角

谷

＊

均・原

野

佳津子・村

上

大

介

Application of Nano-polycrystalline Diamond to Cutting Tools ─ by Hitoshi Sumiya, Katsuko Harano and Daisuke
Murakami ─ The authors have succeeded in the production of single-phase (binderless) nano-polycrystalline
diamond (NPD) by the direct conversion sintering of graphite at ultra-high pressure and temperature. NPD,
consisting of diamond grains of several tens of nanometers, features fine texture, extreme hardness, and highstrength without showing cleavage features and anisotropy of mechanical properties. These salient characteristics
indicate that NPD has outstanding potential as industrial material suitable for cutting tools and wear-resistant tools.
To evaluate the cutting performance of NPD tools, the authors conducted precision cutting tests using various work
materials such as Al-Si alloy, ceramics, and cemented carbides in the respective conditions. NPD tools
demonstrated significantly high cutting performance in each test compared with both conventional polycrystalline
diamond tools and single-crystal diamond tools, indicating that NPD holds great promise in applications for various
cutting and processing tools.
Keywords: high pressure synthesis, polycrystalline diamond, mechanical properties, cutting tool, cutting performance

1.

緒

言

物質中、最も硬いとされるダイヤモンドは、その卓越しこのニーズに応えるには従来のダイヤモンドを超える、た硬さから工業的に多くの用途に利用されてきた。粉末状

より高硬度で強靭、かつ耐熱性にも優れた新素材が必要でのダイヤモンドは古くから研磨や研削用の砥粒として多くある。われわれは、この夢のような材料を開発した。ナノ使われ、大粒の単結晶やその焼結体は、バイト、ドリル、

多結晶ダイヤモンドである（1）。これは、超高圧下で黒鉛材

エンドミルなどの切削工具や、ドレッサー、スタイラス、料からの直接変換により得られる、非常に緻密な組織を備

ノズル、ダイスなどの耐摩耗工具に広く利用されている。

えた多結晶ダイヤモンドで、単結晶ダイヤモンドを超える

中でも、大粒の単結晶ダイヤモンドは、電子部品や光学レ

高い硬度を有す。また、単結晶ダイヤモンドの欠点であるンズなどの精密金型の加工、あるいは樹脂やプラスチック

劈開性や機械特性の異方性がなく、結合材を含まないための高精度加工のための精密切削バイトとして利用されてお耐熱性も高い。さらに、構成する粒子は数十 nm と微細で、り、我が国の得意とする精密微細加工分野における基盤技

高強度でシャープな刃先を成形することができる。このよ

術を支えている。また、粉末状のダイヤモンドを結合材で固めた焼結ダイヤモンドは、非鉄金属の旋削加工やミリン
グ加工用の切削チップ（TA）として広く使用され、自動車や航空機産業を始め、幅広い産業分野で活躍している。
しかしながら、昨今の被削材の多様化、難削化に伴って、従来の単結晶ダイヤモンドや焼結ダイヤモンドでは対応が困難な用途が増えてきている。単結晶ダイヤモンドでは劈開チッピングや偏摩耗が問題となり、焼結ダイヤモンドは耐熱性や加工精度に限界がある。一方で、ダイヤモンドの砥石や砥粒を用いた研削や研磨により仕上げ加工されてきた硬質材料の精密加工分野においても、更なる高精度化と高能率化の動向とともに、従来のダイヤモンドでは困難な切削による精密仕上げ加工の必要性が高まっている。このような要請は科学技術や産業の発展と多様化に伴って、今後益々強まって行くと思われる。

写真 1

ナノ多結晶ダイヤモンド（NPD）素材と、それを用いた各種
切削工具

2 0 1 2 年 7 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 1 号 −（ 13 ）−うにナノ多結晶ダイヤモンドは切削工具用として理想的な（9）は硬度が著しく低下する。また、NPD の抗折力（TRS）

材料であり、従来のダイヤモンド材料を大きく超える、非室温で約 3GPa で、超硬合金の抗折力に近く、他の硬質セ

常に高いポテンシャルをもつ。われわれは、このナノ多結

ラミック材料や従来の結合材を含む PCD より高い。NPD

晶ダイヤモンドから写真 1 のような切削工具を作製して、は粒界に不純物相を含まず、粒子間結合力が強固であるたAl 合金、セラミックス、超硬合金の各種被削材に対して精め、その TRS は高温でもほとんど低下しない（ 9）。一方、

密切削の基礎テストを行ない、実用性能を系統的に調査し

PCD の TRS は、硬度と同様に結合材の影響で 500 ℃前後

た（2）〜（4）。その結果、いずれも、従来の焼結ダイヤモンドやより大きく低下する。このように NPD は、硬さと強さと単結晶ダイヤモンドに比べて非常に優れた切削性能を有す

耐熱性をあわせ持った理想的な硬質材料である。

ること、さらには、従来ダイヤモンド材料では不可能で

ダイヤモンド砥石を用いた高負荷研削による摩耗試験のあったバインダレス超硬などの高硬度材料の切削加工も可

結果（9）では、NPD の耐摩耗性は、SCD の高耐摩耗方向と能であることが明らかとなった。本報では、これらの研究同程度で、低耐摩耗方向と比べると 10 倍以上であった。

結果について述べ、ナノ多結晶ダイヤモンドの切削工具とNPD を構成する粒子はそれぞれランダムな方位を向いておしての可能性を総括する。なお本稿では、このナノ多結晶

り、高耐摩耗粒子面が NPD 表面に多数現れている。このダイヤモンド（Nano-Polycrystalline Diamond）を NPD

ため NPD の耐摩耗性は非常に高くなり、単結晶のようなと 呼 ぶ 。 ま た 、 単 結 晶 ダ イ ヤ モ ン ド （ Single-Crystal

異方性もない。一方 SCD は劈開の集積によって摩耗が進行

Diamond）を SCD、従来の結合材を含む焼結ダイヤモンド

し、面方位によっては大きく摩耗する。また、PCD は結合（Poly-Crystalline Diamond）を PCD と呼ぶことにする。

材の影響で微細クラックや粒子の脱落が生じ、摩耗が大きく進行し、その摩耗量は粒径や結合材量によって異なるが、

2.

NPD の 10-100 倍以上である。

NPD の特徴

以上の NPD の優れた特徴を、SCD、PCD と比較して表10GPa 以上の超々高圧、2,000 ℃を超える高温下では、触媒や溶媒を用いなくともグラファイトはダイヤモンドに

1 にまとめた。NPD は、高硬度で優れた耐摩耗性を有し、SCD のような劈開性や、硬度・摩耗の方位依存性がなく、直接変換する。このとき、出発物質の状態や、圧力温度条

PCD のような耐熱性の問題もないなど、従来のダイヤモン

件によって、固く焼結したダイヤモンド単相の多結晶体がド材料の欠点を一掃する画期的な硬質材料である。

得られる。われわれは、この直接変換焼結法を発展させて、粒径数十 nm のダイヤモンド粒子が強固に直接結合したナ（6）。さらにノ多結晶ダイヤモンド（NPD）を合成した（5）、

表1

出発物質と合成容器の改善、組織制御と合成条件の最適化により、8-10mm の大型で均質な NPD の量産技術を構築

ナノ多結晶ダイヤモンド（NPD）の特徴／従来材との比較

材質名

した（1）。こうして得られた NPD は、非常に微細な粒子が

単結晶
（SCD）

焼結ダイヤ
（PCD）
ダイヤ粒子
（1〜20µm）

極めて強い力で互いに結合した組織構造を持ち、結合材や
組織
または
イメージ

異相を一切含まないため、硬さや強度、耐熱性などの各特性において従来のダイヤモンドを大きく凌駕する。次にそ易加工
方向

で最も普遍的な I 型（天然 Ia 型と合成 Ib 型、窒素不純物を含む）の硬度（70-120GPa）より高い。NPD は微細な（7）粒子が非常に強固に結合しているため、塑性変形や微細クラックの進展が粒界で阻止される効果により、SCD より硬ダイヤ粒子（30〜50nm）

難加工
方向

1mm

の概要を述べる。詳細は関係文献（7）〜（9）を参照されたい。
NPD の硬度は 130GPa 前後であり、ダイヤモンドの中ナノ多結晶ダイヤ
（NPD）

金属結合材

Knoop 硬度 △ 80-120GPa（方位依存）

100nm

2µm

△

50GPa

○ 110-130GPa

× 方位依存性大

○

等方的

○

強度、耐欠損性 ×（111）劈開あり

〇

等方性
耐熱性

くなるのである。また、各粒子はランダムな方位を向いて（不活性雰囲気）

いるため、SCD で見られる硬度の異方性や劈開性がなく、

加工精度

等方的

〇

○ 1,600 ℃

×

600 ℃

○

1,600 ℃

○ ＜50nm×〜 0.5µm○ ＜50nm破壊靱性も高い（8）。また、NPD の硬度は高温下でもあまり低下せず、たとえば 800 ℃においても 100GPa を超える高い硬度を維持し、SCD と比べると 2 倍近く硬い（9）。SCD は
面すべりによる塑性変形が熱によって活性化し、硬度が大きく低下するが、NPD は、粒界での塑性変形阻止効果が温3.

NPD の切削性能

度に関係なく作用するため、高温下では SCD より遥かに硬NPD は、前項で述べたように優れた各種特性を有し、特くなるのである。一方 PCD は、結合材の影響（特にダイヤに、切削工具として非常に高いポテンシャルを有すると考

モンドとの熱膨張差）で 500-600 ℃で材質が大きく劣化し、えられる。これを系統的に検証するため、NPD から種々の−（ 14 ）− ナノ多結晶ダイヤモンドの切削工具への応用

切削バイトを作製し、下記のように各種の切削試験を実施
した（2）〜（4）。

3−2

セラミッ

ZnS のフレネルレンズ精密切削加工

クスの精密加工例として、ZnS のフレネルレンズ加工を採まず、従来ダイヤモンドバイトが使用されてきた、高強り上げる。NPD と SCD から作製した、先端角 45 ° 先端刃

度 Al-Si 合金やセラミックスに対して、切削加工テストを

幅 2µm の先鋭バイトを用いて、精密旋盤で直径 20mm の行った（3 − 1、3 − 2）。そして次に、従来のダイヤモンド

ZnS レンズをフレネルレンズ形状に旋削加工した。回転数

バイトでは十分対応できていない超硬の切削加工を、種々

は 2,000rpm で、切込み d ＝ 10µm、送り f ＝ 7µm/rev との被削材に対し、旋削、ミリング、プレーナーなど様々なした。その結果、SCD バイトでは 5 個のレンズを加工した加工法で評価した（3 − 3）。それぞれ比較材として、従来時点で、被削面粗度が 0.05µm 以上に悪化して工具寿命にの Co バインダーを含む焼結ダイヤモンドの粒径の異なる 3至ったのに対し、NPD バイトは、20 個のレンズを加工し種（PCD-A、B、C ：それぞれ粒径が 1µm、5µm、30-50µm）、ても切削面の面粗さは 0.02µm 以下と良好であった。それおよび天然 Ia 型あるいは合成 Ib 型の単結晶ダイヤモンド

ぞれの切削後の刃先の SEM 写真を図 2 に示す。SCD バイ（SCD）から作製したバイトを用い、それぞれ同じ切削条件
で性能を比較評価した。以下に各評価試験の結果を述べる。
3−1

高硬度 Al-Si 合金の高速断続切削加工

NPD より、先端角 60 ° 、R ＝ 0.4mm、逃げ角 11 ° の R 形バイト

トは、偏摩耗によって刃先の形状が崩れている（図 2（a））。
これに対し NPD バイトは、20 個のレンズ加工後も初期の刃先形状を維持していることがわかる（図 2（b））。NPDは何れの方向も同等に高い耐摩耗性を有するため、刃先形を高精度加工で作製し、この NPD バイトで、高強度アル状の崩れが小さく、これによって良好な加工面状態を長くミ合金を高速断続切削した。被削材には、断続性を持たせ維持できると考えられる。

るため U 字型の溝を 4 本形成した A390 の丸棒を用い、切削条件は、切削速度 V ＝ 800m/min、切込み d ＝ 0.2mm、送り f ＝ 0.1mm/rev とした。この切削試験の結果、NPD

図 1 に、30km 切削後の各工具の刃先の写真を示す。PCD

バイトは、主に Co バインダーの影響による熱劣化（微細クラックや粒子脱落、グラファイト化）により摩耗が進行する。SCD バイトの刃先は（110）＜001＞の耐摩耗面方位であるため、顕著な摩耗は見られないが、少し左右にずれ

被削面粗さ、Ra［µm］

系 PCD-A バイトと比べると 10-20 倍高いことがわかった。

0.1

イトや SCD バイトによるものより高い。

（a）NPD（b）SCD（c）PCD（110）＜001＞
摩耗痕（011）＜100＞ （101）＜010＞

（110）
＜001＞
1µm

0.04

摩耗痕

（b）

0.02

NPD
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

レンズ加工個数

図2

5µm

SCD

0.06

に対して NPD は、PCD のような熱劣化や SCD のような偏見られない。このため、加工後の被削材の面精度も PCD バ

加工前

（a）

SCD (natural Ia) tool
NPD tool

0.080

たところで図に示すような偏摩耗の痕が見られる。これら
摩耗がなく、切削後のバイトの刃先にはほとんど摩耗痕が加工後の刃先加工面の面粗度

バイトの耐摩耗性は、SCD バイトと同程度で、従来の微粒

1µm

摩耗痕

ZnS のフレネルレンズ切削加工試験後の加工面の面粗度（左）および刃先写真（右）（a）レンズ 5 個切削（切削距離 2.2km）後の単結晶ダイヤモンド
バイト（SCD）（b）レンズ 20 個切削（切削距離 6.3Km）後のナノ多結晶ダイヤ
モンドバイト（NPD）

3−3

各種超硬合金の切削加工

3−3−1

汎用超硬合金の高送り旋削加工

次に、各種超硬合金に対する切削性能を評価した。まず、NPD より
R バイト（先端角 90 ° 、R ＝ 0.4mm、逃げ角 11 ° ）を試作し、金型用の一般的な超硬合金（D2 ： WC-7%Co、粒径 2µm） に 対 す る 切 削 性 能 を 調 べ た 。 切 削 速 度 V ＝逃げ面摩耗幅：＜3µｍ
逃げ面摩耗幅：72µｍ
逃げ面摩耗幅：3µｍ
被削面粗さRa：0.69µm 80µm 被削面粗さRa：0.72µm 80µm 被削面粗さRa：1.07µm 80µm

図1

高硬度 Al-Si 合金の高速断続切削試験後（切削距離 30km）の刃
先写真（a）ナノ多結晶ダイヤモンドバイト（NPD）（b）単結晶ダイヤモンドバイト（SCD）（c）従来の結合材を含む多結晶ダイヤモンドバイト（PCD）

20m/min で、切込み d ＝ 0.05mm、送り f ＝ 0.1mm/revの高送り条件で旋削による切削を行った。その結果、SCD
バイトは初期段階（切削距離＜20m）で大きく欠損したのに対し、NPD バイトは 280m まで切削した後も顕著な欠損はなく、PCD バイトの 3-5 倍（PCD-B 比で 5 倍、PCD-C
比で 3 倍）の優れた耐摩耗性を示した。図 3 に、280m 切

2 0 1 2 年 7 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 1 号 −（ 15 ）−する方法で、深さ 1.2µm、長さ 20mm の V 溝を 2µm ピッ（a） NPD

チで 30 本形成した。その結果、SCD バイトによる加工では、1 本目から溝形状が崩れているのに対し、NPD バイト
では、約 20 本まで工具形状を転写した V 溝加工が可能で100µm

逃面摩耗幅；48µmあった。図 4 は、30 本の V 溝を切削加工した後の刃先の写20µm

真である。SCD の刃先は劈開により大きく欠損しているが、（b） SCD（syn. Ib）

NPD バイトは先端のすくい面に 1µm 程度の小さな欠けが見られるだけで、V 字の形状が保たれている。
100µm

欠損（劈開割れ）20µm（c） PCD（a）NPD

100µm

図3

逃面摩耗幅；230µm（b）SCD20µm

1µm

汎用超硬合金の高送り旋削加工試験後（切削距離 280m）の刃先
写真（a）ナノ多結晶ダイヤモンドバイト（NPD）（b）単結晶ダイヤモンドバイト（SCD）（c）従来の結合材を含む多結晶ダイヤモンドバイト（PCD）

図4

1µm

バインダレス超微粒超硬合金の V 溝プレーナー加工（a）ナノ多結晶ダイヤモンドバイト（NPD）（b）単結晶ダイヤモンドバイト（SCD）

削加工した後のそれぞれの刃先の SEM 写真を示す。SCD
バイト刃先は、劈開割れにより大きな欠損に至り（図 （3 b））、
また、PCD バイトは、粒子脱落や Co の触媒作用（グラファイトへ逆変換）による材質劣化や溶着摩耗により損耗が進んでいる（図 3（c））。これに対して NPD バイトは、

図 3（a）に示すように摩耗幅は 50µm 以下と小さい。この

3−3−4
加工

バインダレス超微粒超硬合金のフライカット

更に、このバインダレス超硬合金に対して、先鋭V 字型バイト（先端角 60 ° すくい角-30 ° ）で、フライカットにより V 溝切削を実施した。切削速度 1,000m/min で、
1 パスあたり 50nm づつ切込み、送り速度 200mm/min で

刃先写真からわかるように、NPD の摩耗は機械的な摩滅によるものが主体となっており、耐摩耗性の高い結晶面が表面に現れているダイヤモンド粒子によって高い耐摩耗性を1本目維持していると考えられる。
3−3−2

超微粒超硬合金の精密端面切削加工

次

11本目

21本目

NPD

に、NPD の超硬合金に対する精密切削加工のポテンシャルを確認するため、先鋭バイトで旋削による切削試験を行っ

6

溝深さ［µm］

た。工具は、先端角 45 ° 、逃げ角 10 ° の V 字型バイトとして、SCD と比較評価した。超精密旋盤を用いて超微粒超硬合金（WC-12%Co、粒径 0.3µm）の端面旋削（V ＝ 9.65.2m/min、d ＝ 1µm、f ＝ 0.5µm/rev）を行った。SCD
バイトでは初期の段階で劈開によるチッピングが現れ、切1本目倍を超える寿命で V 溝加工が可能であった。
工

3
2

NPD

1

単結晶

0

5

10

15

20

溝本数［本］

NPD バイトには顕著な欠損が見られず、SCD バイトの 2
バインダレス超微粒超硬合金のプレーナー加

5µm

4

0

り込み側の稜線から刃先が大きく欠損した。これに対し

3−3−3

5

11本目

21本目

SCD

V 字形バイトで導光板の金型を模擬して、バインダ

レス超硬合金（WC-0%Co、粒径 0.3µm）に対するプレー
ナー加工試験を実施した。工具形状を、先端角 90 ° 、逃げ面 10 ° すくい角-20 ° とし、超精密ナノ加工機を用いて、
V ＝ 10mm/min で、送り 0.3µm × 4 回で 1 本の溝を加工−（ 16 ）− ナノ多結晶ダイヤモンドの切削工具への応用

図5

バインダレス超微粒超硬合金のフライカット切削加工試験結果と
切削溝形状
上：ナノ多結晶ダイヤモンドバイト（NPD）切削溝
下：単結晶ダイヤモンドバイト（SCD）切削溝

100 パス繰り返し切削して、幅及び深さが 5µm の V 溝を更に、60µm を彫り込むパターン加工テストを実施、形成する方法で、100 本の溝加工を行った。結果を図 5 に

エッジチッピングの無いシャープなパターンを作製するこ示す。SCD バイトでは 1 本目から刃先の微小欠損を転写しとができた。比較のために電着小径砥石で同様の形状を彫て、工具走査方向に著しい筋状の凹凸が見られ、11 本目でり込むパターン研削を行った結果と併せて図 7 に示す。図

既に V 字形状が大きく崩れている。これに対し、NPD バイ
トでは、20 本目まで V 溝形状の加工が可能であった。さら7 の下には、それぞれの加工面の電子顕微鏡写真を示した。
電 着 砥 石 で 研 削 し た 面 の 面 粗 さ が Rz ＝ 0.46µm R ＝に継続すると、V 溝が徐々に丸みを帯びつつも 100 本目ま

0.065µm であったのに対し、NPD 工具で切削した面の面

で 5µm 幅の溝加工が可能であった。高硬度の超硬合金の粗さは Rz ＝ 0.15µm Ra ＝ 0.016µm と良好であった。

フライカット切削では、切り込みを小さく抑えても刃先負荷が高く、SCD では劈開によって容易に欠損してしまう。
一方、劈開性のない NPD は耐欠損性に優れ、より長い時
3−3−5

10

間、高負荷切削に耐えることができる。
超微粒超硬合金のボールエンドミル加工

30

NPD を用いて R ＝ 0.5mm、逃げ角 8 ° の 1 枚刃ボールエン
ドミル（写真 2）をレーザー加工により試作して、金型用（a）NPDボールエンドミル切削面 （b）電着砥石研削面

微粒超硬合金（WC-12%Co、粒径 0.3µm）のミーリング
加工を試みた。まず、主軸回転数 36,000rpm、切込み 5µm、送り 1µm で約 4 × 5mm 領域の面切削を実施したところ、
Rz ＝ 0.13µm Ra ＝ 0.04µm（切削方向の一次元 Ra は0.018µm の鏡面を得ることができた（図 6）。

微細加工ボールエンドミル

Ra＝16nm

Ra＝65nm図7

超微粒硬合金のパターンミリング加工後の写真（上）および加工面の SEM 写真（下）（a）NPD ボールエンドミル切削面、（b）電着砥石による研削面

4.

結

1mm

写真 2

NPD よりレーザー加工により作製したボールエンドミル
R ＝ 0.5、一枚刃

言

圧力 15-16GPa、温度 2,200-2,300 ℃の超高圧高温下でのグラファイト→ダイヤモンド直接変換焼結により得られ
た NPD は、非常に硬く、高強度で、耐摩耗性や耐熱性に面粗さ Ra 40.3nm（切削方向 17.6nm）
加工部位も優れる。表 1 に示したように、その各特性はいずれも、従来の焼結ダイヤモンド（PCD）や単結晶ダイヤモンド（SCD）を大きく凌駕し、切削工具として非常に有用であ4mmることを示す。われわれは、この NPD を用いて切削工具
5mm（バイト）を試作し、各種被削材に対して旋削やプレー
ナー、フライカット、ミーリングなどの各種切削加工方法
で系統的に切削性能を評価した。その結果を表 2 にまとめる。NPD バイトはいずれの試験においても、PCD バイト
や SCD バイトに比べて格段に優れた切削性能を示すことが明らかとなった。NPD は、PCD に見られる結合材による材質劣化が無く、SCD のような劈開性や機械特性の異方性
図6

超微粒超硬合金のボールエンドミル切削加工試験後の被削材の表面性状による大きな欠損や偏摩耗による損耗もないことが、卓越した性能を示した理由である。

2 0 1 2 年 7 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 1 号 −（ 17 ）−表2

被削材／切削形態
高強度 Al 合金
Al-17Si-5Cu（A390-T6）HB150
4U 溝付き断続旋削
ZnS セラミックス
ø20mm-フレネルレンズ
端面切削
汎用超硬合金WC-7%Co（2µm）
旋削
超微粒超硬合金
WC-12%Co（0.3µm）
超精密端面切削バインダレス超硬合金
WC-0%Co（0.3µm）
超精密プレーナー加工
バインダレス超硬合金
WC-0%Co（0.3µm）
超精密フライカット
超微粒超硬合金
WC-12%Co（0.3µm）
パターンミリング

ナノ多結晶ダイヤモンド（NPD）の切削性能評価結果まとめ／従来材との比較

工具形状

切削条件

R バイト（R0.4）
V ＝ 800m/min
先端角 60 °d ＝ 0.2mm
逃げ角 11 °f ＝ 0.1mm/rev
すくい角 0 °
切削長 30km
V バイト（刃幅 2µm）
1,000rpm
先端角 45 °d ＝ 0.01mm
逃げ角 8 °
F ＝ 0.007 ｍｍ
すくい角 0 °R バイト（R0.4）
V ＝ 20m/min
先端角 90 °d ＝ 0.05mm
逃げ角 11 °f ＝ 0.1mm/rev
すくい角 0 °
切削長 270m
V バイト
V ＝ 9.6-5.2m/min
先端角 45 °d ＝ 1µm
逃げ角 10 °f ＝ 0.5µm/rev
すくい角 0 °
切削長 800m
V バイト
先端角 90 °V ＝ 10m/min
逃げ角 10 °d ＝ 0.3mm
すくい角 -20 °V バイト
12,000rpm
先端角 60 °V ＝ 17m/min
逃げ角 5 °
d ＝ 0.05µm
すくい角 -30 °f ＝ 200mm/min
36,000rpm
ボールエンドミル
Vf ＝ 120mm/min
R 0.5mm
Ap ＝ 5µm
逃げ角 8 °
Ae ＝ 1µm

NPD バイトは、アルミ合金など、従来のダイヤモンドバ
イトが用いられていた用途に対しては、より超寿命で、高速高負荷加工にも対応できると期待できる。さらに NPDの高硬度で、高強度、劈開性や機械特性の異方性がないという優れた特徴を生かすことで、従来のダイヤモンドバイ
トでは不可能であった用途、たとえば長時間にわたる切削
加工（大面積加工）や、SCD バイトでは欠損や偏摩耗の進行によって困難であった超硬質硬脆材料の精密切削加工が可能となるであろう。
近年、工業製品の高度化、微細化や高集積化が進んでいる。これに伴って、加工技術のレベルアップあるいは変革が求められている。NPD は、この要求に十分応えることができる画期的な材料である。われわれは、この NPD を活NPD 工具評価結果

SCD

PCD

NPD

・耐摩耗性は PCD（0.5µm）の 10 〜 20 倍・刃先偏摩耗無し※単結晶工具は若干偏摩耗
・被削面粗さは単結晶同等

○

△

◎

・工具寿命は単結晶工具の 5 倍以上※単結晶工具は偏摩耗による刃先劣化
あり

△

（×）

◎

・工具寿命は PCD（5µm）の 5 倍以上、PCD（30µm）の 3 倍以上※単結晶工具は大欠損が発生、切削不可

×

△

◎

・工具寿命は単結晶工具の 2 倍以上※単結晶工具は劈開による欠損で寿命

×

（×）

◎

×

（×）

○

×

（×）

○

（×）

（×）

◎

・刃先先端にやや損耗みられるが、20 本
溝加工が可能※単結晶ダイヤ工具は、劈開により切削
不可
・単結晶工具の 2 倍（20 本）まで工具損
耗無く、V 溝加工が可能
・滑らかな V 溝面
※単結晶工具では初期から刃先欠損筋
・複雑パターン加工の仕上げ切削可能
・面粗さ Ra ＝ 0.016µm の鏡面を達成（4） K. Harano, T. Satoh, H. Sumiya,“ Cutting performance of nanopolycrystalline diamond”, Diamond Relat. Mater., 24, 78-82（2012）（5） T. Irifune, A. Kurio, S. Sakamoto, T. Inoue, H. Sumiya,“ Ultrahard
polycrystalline diamond from graphite”, Nature, 421, 599-600（2003）（6） 角谷均、入舩徹男、「高純度ナノダイヤモンド多結晶体の合成とその特徴」、SEI テクニカルレビュー第 165 号、68-74（2004）（7） H. Sumiya, T. Irifune,“Indentation hardness of nanopolycrystalline
diamond prepared from graphite by direct conversion”,Diamond
Relat. Mater., 13, 1771-1776（2004）（8） H. Sumiya, T. Irifune,“ Hardness and deformation microstructuresof nano-polycrystalline diamonds synthesized from various
carbons under high pressure and high temperature”, J. Mater.
Res., 22, 2345-2351（2007）（9） H. Sumiya, K. Harano,“ Distinctive mechanical properties of nanopolycrystalline diamond synthesized by direct conversion
sintering under HPHT”, Diamond Relat. Mater., 24, 44-48（2012）

用した各種の工具製品を開発し、工業技術の進化発展に貢献していく所存である。

執
参

考

文

献

筆

角谷

（1） 角谷均、「合成ダイヤモンドの新展開“高硬度ナノ多結晶ダイヤモン
ド”」、SEI テクニカルレビュー第 180 号、12-18（2012）

者 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------均＊：シニアスペシャリスト 博士（工学）
アドバンストマテリアル研究所 無機材
料研究部 主幹 グループ長
ダイヤモンドや cBN、新材料の超高圧合成と応用の研究に従事（2） H. Sumiya, K. Harano, T. Sato, S. Kukino,“ Mechanical properties
and cutting performance of nano-polycrystalline diamond”,
Proceedings of 4th CIRP International conference on High
Performance Cutting 2010, Vol. 2, pp. 347-350（2010）

原 野 佳 津 子 ：アドバンストマテリアル研究所（3） 原野佳津子、佐藤武、角谷均、久木野暁、「ナノ多結晶ダイヤモン
ドの切削性能」、SEI テクニカルレビュー第 177 号、107-113（2010）＊主執筆者−（ 18 ）− ナノ多結晶ダイヤモンドの切削工具への応用

村上

大 介 ：住友電工ハードメタル㈱無機材料研究部

主席

グループ長-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------